■ / 
g Hans Moral. 
haben, auch nicht weiter wunderbar ist. Es ist zu hoffen, dass 
wir auch darin, wie in so vielem anderen, in Bälde dem Ausland 
als Muster dienen können. Was nun aber die Masse selbst angeht, 
so zeigt es sich, dass dieselbe nicht schlechter ist als ausländische 
Präparate. Um das genauer festzustellen, haben wir eine Reihe 
von Zähnen verschiedener Provenienz geschliffen, die charakte¬ 
ristischsten Schliffflächen photographiert, und ich will mir erlauben, 
Ihnen davon die wesentlichsten Typen im Bilde zu zeigen. Wenn 
die Bilder nicht an allen Stellen gleich scharf sind, so liegt das 
daran, dass es oft sehr schwer ist, die Präparate genau parallel 
zur photographischen Platte zu bekommen. 
Als erstes zeige ich Ihnen den Schliff durch einen englischen 
Zahn von einem Typus, wie er bis vor dem Kriege als der beste 
angesehen worden ist. Es ist unschwer zu erkennen, dass die 
ganze Masse durchsetzt ist von lauter kleinen Blasen, die gewisser- 
massen in der Grundsubstanz zu schwimmen scheinen, das Licht 
z. T. stark reflektieren und daher glänzend sind. Die beiden 
grossen Flecke sind die Krampons, bis in deren Nähe der Schliff 
reicht, man muss dieselben also durch eine dünne Schicht von 
„Porzellanmasse“ betrachten und gerade an dieser Stelle heben 
sich die Blasen gegen den andersfarbigen Untergrund recht gut 
ab. Man kann wohl sagen, dass der Zahn ziemlich homogen ist, 
eine grössere Blase findet sich nur an einer Stelle. Dieser Zahn, 
ein englisches Fabrikat, ist als kernlos anzusehen. 
Das zweite Bild zeigt Ihnen einen amerikanischen Zahn, bei 
dem man sehr deutlich die Mantelschicht von der Innenschicht 
trennen kann, erstere ist an der Schneidekante am dicksten und 
läuft nach oben zu dünner werdend langsam aus. Die Mantel¬ 
schicht ist nicht so stark von Blasen durchsetzt wie die Innen¬ 
schicht, in der Sie an einer Stelle eine Blase sehen können, die 
einen grösseren Durchmesser zeigt als der Krarapon. Durch diese 
leidet natürlich die Festigkeit des Stiftes bedeutend und es ist 
ohne weiteres klar, dass die so häufig zu beobachtenden Brüche 
künstlicher Zähne gerade an der Stelle, wo die Krampons sitzen, 
hierdurch eine Erklärung finden wird. Der freie Teil des Krampons 
hat sich beim Schleifen etwas verbogen. Dieser Zahn ist der 
Typus des zweischichtigen amerikanischen Zahnes und entstammt 
auch einer Fabrik dieses Landes. 
Als nächstes Präparat zeige ich Ihnen einen deutschen Zahn 
von Kügemann, der ebenfalls reichlich mit Poren und Blasen 
20 
